— 318 — 
og dels videnskabelige funktionærers alsidige erfaring i præsi- 
sionsarbeide vilde bli av stor værdii, naar det gjaldt hurtigst 
mulig at faa istand en produktion av saa fordringsfulde materi¬ 
aler som optisk glas. Denne antagelse viste sig at være 
rigtig. Det lykkedes den amerikanske regjering, væsentlig 
ved det geofysiske laboratoriums hjælp, i løpet av forholdsvis 
kort tid at faa istand en produktion, som tilfredsistillet alle 
krigsbehov. I dette arbeide deltok praktisk talt alle labora¬ 
toriets fysikere, kemikere og geologer. 
De krav som stilles til optisk glas for at det skal være 
tilfredsstillende for præsisionsinstrumenter er væsentlig føl¬ 
gende: 1) Det maa ha en lav lysabsorption (slippe alt lys 
igjennem) og være saavitt mulig farveløst. 2) Det maa være 
homogent (ensartet), d. v. s. i størst mulig utstrækning frit for 
»stener« (indeslutninger), luftblærer og »slirer«. 3) Det maa 
ikke være under sterk indre spænding. 4) Det maa være 
haardt og kemisk stabilt. 5) Det maa tilfredsstille ganske 
bestemte specifikationer med hensyn til optiske konstanter, 
d. v. s. brytningsindices for forskjellige bølgelængder. 
De vigtigste bestanddele som indgaar i optisk glas er: 
Si0 2 , K 2 0, Na 2 0, CaO, BaO, ZnO, PbO, B 2 0 3 og A1 2 0 3 . Raa- 
materialene er oksyder (delvis hydroksyder) og karbonater. 
Sulfater og klorider undgaaes. De værste forurensninger er 
Fe-, Ni- og Mn-oksyder, som alle er sterkt farvende. 
Smeltningen foregaar i ildfaste lerdigler, som maa være 
saa jemfrie som mulig, litt jemoksyd bør de indeholde for at 
være tilstrækkelig sterke. I det sidste har man ogsaa med 
held forsøkt digler av en porcelænslignende masse. Digleme 
har gjeme et indre volum av omkring % kbm. 
Digelen smøres indvendig med smeltet skrap glas av 
samme sort som det glas der skal fremstilles, og fyldingen av 
selve glasmassen foregaar demæst saa hurtig som mulig. Hele 
fyldingen tar gjerne 6—8 timer. Saasnart digelen er fuld, 
sættes en kontinuerlig røring igang ved hjælp av en maskin 
som gir rørstaven en cirkulær og tildels op- og nedgaaende 
bevægelse. Rørstaven er et nedentil lukket, cylindrisk rør av 
samme sammensætning som digelen. 
Efter 7—8 timers røring begynder avkjølingen. En urigtig 
avkjøling vil bevirke at digelens indhold sprækker op paa en 
ufordelagtig maate, ofte i regelmæssige, tynde prismer (i lik¬ 
het med basaltsøiler), hvorved hele smellen blir værdiløs. 
Avkjølingsperioden varer 3—4 dage, hvoretter glasset brytes 
op og underkastes den første inspektion. 
Det glas, som findes brukbart, formes ved støpning eller 
presning til blanketter som anvendes ved slipningen. Glasset 
tilhugges da i stykker av passende størrelse og ophetes til det 
saavidt blir bløtt. Ved støpning lægges glasstykkerne i for- 
